A. Johnsen, Uber die Funken und den Geruch etc. 
227 
nach obiger Methode zu verfahren, wenn es sich darum handelt, 
neben Pb auch Ca zu bestimmen. 
5. Die S0 4 -saure Lösung neutralisiert man mit N H 3 unter 
Zusatz von Methylorange und entfernt nach Zusatz von etwas 
NH 4 C1 das Fe. Bei viel Fe wird die Fällung nach bekannter 
Vorschrift wiederholt. Dann kommen noch 20 cm 3 N H 3 hinzu, und 
nun wird H.,S bis zur Sättigung eingeleitet, bis der Geruch nach 
H 2 S auftritt. Meist ist neben Mo auch etwas Zn vorhanden, das 
bestimmt werden muß. Es werden daher vor dem H„ S-Einleiten 
auf je 100 cm 3 Flüssigkeit 5 g Ammonrhodanat zugesetzt, um das 
ZnS auszusalzen und nach dem Einleiten 12 — 14 Stunden stehen 
gelassen; vom ZnS wird durch ein Filter abgegossen und mit der von 
F. P. Tkkadwell vorgeschriebenen Waschflüssigkeit (5 g NH 4 CNS, 
2 cm 3 farblosen (NH 4 ) 2 S in 100 cm 3 H„0) gewaschen. Das ZnS 
wird am besten nach Vollhard mittels HgO in Zn 0 übergefiihrt. 
Im Filtrat fällt man nach bekannter Methode das Mo durch An- 
säuern der ammoniakalischen Lösung ’. 
Mineralogisches Institut der Universität Wien. 
Ueber die Funken und den Geruch beim Aneinander- 
schlagen von Mineralien. 
Von A. Johnsen in Kiel. 
L. 
Obwohl R. J. Hauy bereits im Jahre 1787 jedes Mineral in 
eine von vier Härtegruppen einordnete, je nachdem es Quarz, Glas, 
Kalkspat zu ritzen oder nicht zu ritzen vermochte, wären doch bis 
zu der sich hieran anlehnenden Härtestufung durch F. Mohs (1822) 
das Kratzen mit dem Fingernagel, das Ritzen auf einer Glasscheibe, 
das Schaben mit dem Messer und das Schlagen am Feuerstahl die 
üblichen Methoden der Härteprüfung. Die hierbei speziell dem 
Stahl zugeschriebene Rolle wird aus A. G. Werner’s Feststellung 
(1774) ersichtlich, daß Diamant, Korund, Granat, Quarz, Flint, 
Schwefelkies und Feldspat die Feile unter Funkenbildung angreifen, 
daß dagegen Flußspat und Zinkblende dies nicht tun, soudern sich 
mit dem Messer schaben lassen. Ähnlich äußern sich C. v. LinniS 
(1770), R. Kirwan (1785) u. a. Später fand man, daß die Stahl- 
feile nur von denjenigen Mineralien angegriffen wird, deren Härte 
in der MoHs’schen Skala mindestens an II = <5 heranreicht. Dem- 
entsprechend sagt C. Hintze in seinem Handbuch (1904) vom Arsen- 
kies mit der Härte H 5=1 0 ausdrücklich, daß er am Stahl funke. 
1 Diese Methode hat gegenüber der Druckmethode unleugbare Vorteile. 
15* 
